Verfahren zur Bestimmung des Kohlenstofts in | Role 
eisen, Stabeisen und Stahl, von Boussingault. 
Das pulverisirte Roheisen wird mit der 15fachen Menge 
Quecksilberchlorid gemengt und dieses Gemenge rasch 
mit soviel Wasser versetzt, dass ein dünner Brei entsteht, 
den man eine halbe Stunde lang im Achatmörser zusammen- 
reibt. (Braucht man die Beimengung einer kleinen Menge 
SiO? nicht zu fürchten, so kann man dieses Reiben auch in 
einem Glasmörser vornehmen). Der Brei wird mit Wasser 
verdünnt, in ein Becherglas aus böhmischen Glase gegossen 
und 1 Stunde lang bei einer Temp. von 80 bis 100°C. digerirt; 
dann bringt man das Ganze auf ein Filter und wäscht es 
mit heissem Wasser aus. Das nun entstandene, im Luftbade 
vollständig ausgetrocknete Hg?Ül wird in ein Platinschiffchen 
gebracht und in ein Glasrohr eingeschoben, durch welches man 
einen Strom von trockenem Wasserstoffgas hindurch- 
leitet. In diesem Gasstrome erhitzt man nun das Schiffehen 
nach und nach bis zum Rothglühen; das entstandene Hg?Cl 
verflüchtigt sich, ohne eine Zersetzung zu erleiden; wenig- 
stens redueirt sich nur eine sehr geringe Quecksilbermenge. 
Man könnte die Verflüchtigung des Hg?Cl auch ebenso- 
gut im Stiekgase ausführen; allein es ist, abgesehen von 
der Schwierigkeit, einen constanten Strom dieses Gases zu 
unterhalten, dabei auch stets die Gegenwart von Sauerstofl- 
gas zu fürchten. In dieser Hinsicht ist das Weasserstoffgas 
zuverlässiger, namentlich bei Anwendung einer Einrichtung, 
die darin besteht, das getrocknete Wasserstoffgas durch eine 
Colonne von Platinschwamm treten zu lassen, bevor es 
in das Rohr mit dem Schiffehen gelangt. Der Platinschwamm 
hält das vorhandene Arsen und den im Gase etwa enthalte- 
nen Sauerstoff vollständig zurück. | 
Mit der vorschreitenden Verflüchtigung des Hg?0Ül tritt 
der Kohlenstoff immer deutlicher hervor. Man lässt das Schift- 
chen in der Wasserstoffatmosphäre erkalten und wägt dann 
mit den üblichen Vorsichtsmaassregeln. Die zurückgebliebene 
schön schwarz gefärbte Kohle ist sehr voluminös; sie 
entzündet sich und brennt wie Zündschwamm, wenn man das 
Schiffehen nur einigermaassen erhitzt, Im Allgemeinen verhält 
sich die aus weissem Roheisen, aus Stabeisen und 
Stahl erhaltene Kohle in dieser Weise, während der von 
grauem Roheisen herrührende Graphit nur unter Vermit- 
telung von reinem Sauerstoffigas verbrennt. Die Kohle‘ hin- 
terlässt nach ihrer Verbrennung eine Asche, Bevor man 
